der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
101 
I. 
II. 
III. 
3 (CaO, Si0 3 ) 
CaO,SiO s 
2(CaO,Si0 3 ) 
2(Ca0,B0 3 ) 
CaO,BO s 
3 (CaO, B0 3 ) 
3(Na0,Si0 3 ) 
NaO,SiO s 
3(Na0,Si0 3 ) 
IV. 
CaO, Si0 3 
CaO,SiO a 
4(Ca0,B0 3 ) 4(CaO,BO s ) 
3(Na0,Si0 3 ) 3 (NaO, 2Si0 3 ) 
Bei I kommen auf 100 Lösungsmittel (CaOjBOg-j-NaOSiOji 
etwa 62 kieselsaurer Kalk; der planconvexe Schmelzkörper ist vol> 
ständig krystalliniscli erstarrt, die Krystallindividuen sind zum Thel 
leicht erkennbar, die Oberfläche ist rauh und uneben von krysta- 
linischen Bildungen. II (auf 100 Lösungsmittel 50 CaO,Si0 3 ) zeigt 
in der unteren Schicht und in den Randpartien des planconvexen 
Schmelzkörpers krystallinische Struetur, ebenso an der Oberfläche, 
im. Uebrigen vollkommenes Glas. III (100 Lösungsmittel 35 CaO,Si0 3 ) 
die untere Schicht und die Oberfläche krystallinische Struetur, sonst 
Glas. IV. (100 Lösungsmittel 15 CaO,SiO s ) bildet ein vollkommenes 
Glas, in dessen durchaus glasartiger Oberfläche jedoch vereinzelte 
scharf gezeichnete Kryställchen liegen. V. verhält sich wie VI. Ge¬ 
menge von borsaurem Kalk und kieselsaurem Natron zeigten nie¬ 
mals Krystallisationen. 
Ein anderes der vorgezeigten Schmelzproducte kann man sich 
zusammengesetzt denken: 
CaO^iOg. 
Pb0,Si0 3 
NaO,SiO s 
Mit II verglichen tritt hier an die Stelle des borsauren Kalks 
kieselsaures Bleioxyd; das Schmelzproduct ist vollständig krystal- 
linisch erstarrt, ein zweites Stück mit dünner Lage des Schmelz- 
productes zeigt eine aus grösseren und kleineren Kryställchen be¬ 
stehende Oberfläche. Die Kryställchen sind von der gleichen Form 
wie bei I—V. 
In allen diesen Fällen haben die Kryställchen die Form von 
Nadeln oder langen Stäbchen, von welchen einzelne 5 —10 Millimeter 
lang sind. 
Eine wesentlich davon verschiedene Krystallform wurde bei 
einem Schmelzproduct erhalten, welches zusammengesetzt gedacht 
werden kann aus borsäure-kieselsaurem Kalk, Natronbisilicat und 
überschüssiger Kieselsäure: 
